Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
В случай на безопасни стъкла, за които няма задо-
волително съотношение между това изпитване и усло-
вията за използването им, е необходимо да се прегледат
условията за изпитване.
6.1.1.2. Силов захранващ трансформатор и капаци-
тет, способен да захранва лампата с начално максимал-
но напрежение минимум 1100 V и работно напрежение
500 ± 50 V.
6.1.1.3. Устройство за монтиране и въртене на из-
питвания образец с 1 до 5 min-1 над централно поставе-
ния източник на светлина, за да се осигури еднакво
облъчване.
6.1.2. Изпитвани проби
6.1.2.1. Размерът на изпитваните проби е 76  Ч  300 mm.
6.1.2.2. Изпитваните проби се изрязват от лаборато-
рия от горната част на стъклата по начин, при който:
—в случай на стъкла, различни от предни стъкла,
горният ръб на изпитваните проби съвпада с горния
ръб на стъклата;
—в случай на предно стъкло горният ръб на пробата
съвпада с горната граница на зоната, където се прове-
рява нормалната пропускливост и се определя в съот-
ветствие с т. 9.1.2.2.
6.1.3. Процедура
Проверява се нормалното пропускане на светлина-
та, определено в съответствие с т. 9.1.1 и 9.1.2, на три
образеца за изпитване преди облъчване. Част от всеки
образец се предпазва от въздействието на светлина, след
което образецът се поставя в апарата за изпитване на
230 mm от лампата, успоредно на оста на светлината.
По време на изпитването температурата на образеца се
поддържа 45° ± 5° С. Външната страна на всеки образец
за изпитване, която би могла да се надраска при монти-
рано положение на трактора, се излага срещу лампата.
За лампи от типа, посочен в т. 6.1.1.1, времето за облъч-
ване е 100 h. След облъчване се измерва отново нормал-
ното пропускане на светлината на облъчения участък
от всеки образец.
6.1.4. Всяка проба или образец за изпитване (общо
три) се подлага в съответствие с процедурата по т. 6.3
на въздействие на светлина, така че ефектът от въз-
действието във всяка точка на пробата или образеца,
произведена върху вътрешния слой, да бъде същия като
ефекта, който би произвела слънчева светлина от
1400 W/m2 за 100 h.
6.2. Показатели на трудност за вторичните характе-
ристики
Безцветно
Цветно
Оцветяване на стъклото
2
1
Оцветяване на вътрешния слой
1
2
Останалите вторични характеристики не се раз-
глеждат.
6.3. Тълкуване на резултатите
6.3.1. Тестът за устойчивост на въздействие на свет-
лина е дал положителен резултат, ако са изпълнени
следните условия:
6.3.1.1. общото светлинно излъчване, измерено в
съответствие с т. 9.1.1 и 9.1.2, не отбелязва стойности
под 95 % от оригиналната стойност преди облъчване
със светлина и в никакъв случай не спада под:
6.3.1.1.1. 70 %—в случай че стъклата не са предни
стъкла, които отговарят на изискванията към полето
на видимост на водача във всички посоки;
6.3.1.1.2. 75 %—в случаи на предни стъкла в зоната,
в която се измерва пропускливостта, както е посочено
в т. 9.1.2.2.
6.3.1.2. Пробата или образецът за изпитване може
да покаже леко оцветяване след облъчване със светли-
на, когато се постави срещу бял фон, но да няма никак-
ви други дефекти.
6.3.2. Наборът от проби или образци, предоставени
за одобрение на типа компонент, се приема, че отгова-
рят на изискванията по отношение на устойчивост на
светлина, ако е изпълнено едно от следните условия:
6.3.2.1. всички изпитвания дават задоволителен ре-
зултат, или
6.3.2.2. едно от изпитванията дава незадоволителен
резултат, а следващата серия от изпитвания, проведени
върху нов набор от проби или образци, дават задоволи-
телен резултат.
7. Изпитване за устойчивост на влага
7.1. Процедура
Три образеца или три проби за изпитване с мини-
мални размери 300 Ч 300 mm се разполагат вертикално
в затворен контейнер, в който температурата се под-
държа 50° ± 2° С и относителна влажност 95 ± 4 %(1) за
две седмици.
Пробите за изпитване се подготвят по такъв на-
чин, че:
—един ръб на всяка проба да е част от оригиналния
ръб на предното стъкло;
—няколко проби се изпитват по едно и също време,
като се осигурява достатъчно разстояние между тях.
Вземат се мерки за предотвратяване на конденза-
ция от стените или покрива на камерата за изпитване и
попадане върху изпитваните образци.
7.2. Показатели на трудност за вторичните характе-
ристики
Безцветно
Цветно
Оцветяване на вътрешния слой
1
2
Други вторични характеристики не се разглеждат.
7.3. Тълкуване на резултатите
7.3.1. Безопасните стъкла отговарят на изисквани-
ята по отношение на устойчивост на влага, ако не се
наблюдава значима промяна на разстояние, по-голямо
от 10 mm при неотрязания ръб, и на разстояние, по-
голямо от 15 mm при отрязаните ръбове, след което
обикновените и обработените пластови стъкла се оста-
вят за два часа на атмосферни условия, а стъклата с
пластмасово покритие и стъклата от пластмасов мате-
риал се оставят на атмосферни условия за 48 h.
7.3.2. Набор от проби за изпитване или образци,
предоставени за одобрение на типа на компонент, се
приема, че отговарят на изискванията за устойчивост
на влага, ако е изпълнено едно от следните условия:
7.3.2.1. всички изпитвания дават задоволителен ре-
зултат;
7.3.2.2. едно изпитване дава незадоволителен резул-
тат, но следващата серия от изпитвания, проведени върху
нов набор от образци, дават задоволителни резултати.
8. Изпитване на устойчивост на температурна про-
мяна
8.1. Метод на изпитване
Две проби за изпитване с размери 300 Ч 300 mm се
поставят в затворена камера за 6 h при температура
от—40 ± 5° С; след това се поставят при температура
23 ± 2° С на околния въздух за един час или докато про-
бата достигне постоянна температура. След това се пос-
тавят под въздушна струя с температура 72 ± 2° С за 3 h.
Пробите се изследват, след като са били върнати на
температура 23 ± 2° С на околния въздух и е охладено до
тази температура.
8.2. Показатели на трудност за вторичните характе-
ристики
Безцветен
Цветен
Оцветяване на пластичния
вътрешен слой или покритие
1
2
Други вторични характеристики не се разглеждат.
8.3. Тълкуване на резултатите
Изпитването за устойчивост на температурни про-
мени се смята, че е с положителен резултат, ако изпит-
ваните проби не показват счупване, потъмняване, обел-
ване или друго очевидно влошаване.
9. Оптични свойства
9.1. Изпитване на светлинна пропускливост
9.1.1. Апаратура
1 Тези условия изключват всякаква кондензация върху из-
питваните образци.